높이 대략 20 ㎝, 내부 지름 대략 10 ㎝ 의 초고 순도 ( UHP : ultra high purity ) 원통형 흑연 반응 셀 에 UHP 폴리 실리콘 칩 과 탄소 분말 을 충전 시켰 다 . 이 폴리 실리콘 조각 들 은 최대 치수 가 0 . 5 ㎜ 내지 3 . 5 ㎜ 의 크기 범위 에 부합 되 었 다 . 탄소 분말 의 입자 크기 는 5 ㎛ 내지 125 ㎛ 였 다 . 폴리 실리콘 / 탄소 혼합물 의 총 중량 은 대략 0 . 75 ㎏ 이 었 고 , 이 중량 의 70 % 는 폴리 실리콘 이 었 다 . 상기 분말 혼합물 은 셀 부피 의 대략 45 % 만큼 충전 된다 . 상기 반응 셀 을 흑연 마개 로 밀봉 하 였 다 . 해당 셀 을 흑연 단열재 로 감싸 고 , 광학 고온계 ( optical pyrometer ) 를 이용 해서 셀 의 온도 를 관찰 할 수 있 도록 하 기 위하 여 상기 단열재 를 통해 포트 를 설치 하 였 다 . 이어서 , 상기 반응 셀 을 진공로 내 에 반입 하 였 다 . 해당 진공로 의 챔버 는 30 mtorr 이하 의 압력 까지 배기 시키 고 나 서 , 350 torr 이상 의 압력 이 될 때 까지 아르곤 을 충전 시켰 다 . 상기 반응 셀 의 온도 를 2200 ℃ 까지 승 온 시켰 다 . 이 시점 에서 압력 을 5 torr 까지 감압 시켰 고 , 해당 압력 을 20 시간 동안 일정 하 게 유지 시켰 다 . 그 후 상기 셀 을 실온 까지 냉각 시켰 다 . 상기 셀 의 상부 공간 에 다결정 SiC 의 원통형 주괴 가 형성 되 었 다 . 해당 다결정 SiC 주괴 의 질량 은 대략 600 g 이 었 다 .